zur Darstellung von Sülberspiegeln. 55 
scheint; bis zu diesem Puncte ist das Schütteln noch un- 
nöthig und ergiebt auch leicht ersichtlich, dass von dem 
Silber noch nichts an den Glaswandungen haften bleibt. 
Ist diese dunkelste Färbung eingetreten, so färbt sich 
das Glas bei der nunmehr lebhaftesten Bewegung sogleich 
dunkelschwarz, schwarz glänzend — jedoch immer noch 
durchsichtig oder durchscheinend, endlich sehr rasch den 
Silberglanz bietend. In drei, höchstens fünf Minuten ist das 
Experiment vollendet und das Glas mit einem ganz dich- 
ten, völlig reinen Silberspiegel innen umzogen, so rein, 
dass auch die innerste Fläche denselben reinsten Glanz 
gewährt. | 
Nicht allein für die Technik, zur Darstellung von 
versilberten Hohlgefässen, sondern namentlich auch als 
Collegienversuch dürfte sich dieses beschleunigte Verfah- 
ren sehr gut eignen. Der Erfolg ist für Laien und Nicht- 
laien überraschend. 
Versuche, bei geraden Flächen die gleiche Weise 
anzuwenden, ergaben zwar keineswegs gegentheilige Re- 
sultate, die so erlangten Spiegel zeichneten sich gleich- 
falls durch grosse Reinheit und hellen Glanz aus; jedoch 
ist hier, namentlich bei kleinen Proben, die Bewegung 
nicht so leicht auszuführen. Ich liess die zu versilbernde 
Fläche auf gerader Unterlage mit einer dünnen Schicht 
der Silbermischung übergiessen und durch gleichmässiges n 
Hin- und Herschieben die Bewegung erzeugen. Im Gros- 
sen würden vielleicht Fässer dienen können, an deren 
Seiten geeignet die Spiegelflächen anzubringen wären a 
u.8.Ww. 
Merkwürdig und interessant erscheint es, dass un Br 
Haftung des doch nur an der Glasfläche adhärirenden 22 
Silbers gerade durch Bewegung, möglichst starke Bewe- 
gung, befördert wird und dürfte diese Beobachtung An- F 
lass geben, andere ähnliche Processe gleichartig zu ver- Re: 
suchen. 
